même quelquefois une petite portion d'argent , qu*il 
eft irès'difficile d'en tirer. Il y en a plufieurs efpeces; 
1°, la principale reffemble affez à la galène ou mine 
de plomb ordinaire ; c'eft-ià ce qui elt caufe qne les 
Allemands lui ont donné le nom de bUndc , qui fi- 
gnifie ce qui aveugle^ parce que fa relTemblance avec 
la mine de plomb, la rend très-propre à tromperies 
^ mineurs, i"^. La blende que l'on nomme en allemand 
horn-bknde. ou pèch-Mcnde^ blendée cornée , ou fem- 
blabU à de la poix, 3°. La blende rouge , elle ell 
d'une couleur plus ou moins vive ; il y en a qui eft 
d'un rouge de rubis , & qui reffemble à la mine d'ar- 
gent rouge. 4*^. Il y a des blendes grifes de différentes 
nuances. Toutes ces blendes font de vraies mines de 
^i/zf, qui contiennent tantôt plus , tantôt moins de 
ce demi-méîal. M. de Jufîi ajoute à ces fubilances une 
nouvelle mine de \inc différente des précédentes , 
c'eft un fpath , d\m gris clair tirant fur le bleuâtre ^ 
compofé de feuillets oblongs , & allez pefant , qui 
fe trouve àFreyberg en Miinie , & qui loriqu'on l'ex- 
pofe au feu , donne une fublimation de iinc ; il lui a 
donné le nom de fpatk de :(inc. Le même auteur ob- 
ferve , avec raifon , que M. Wallerius a trop multi- 
plié fans fondement les mines de line dans la miné- 
ralogie. 
Outre cela , l'on trouve du line dans le vitriol 
blanc qui , quoique rarement , fe trouve tout formé 
par la nature dans les fouterrains des mines de Gof- 
lar ; il eft ou en flalaftite , ou en eryftaux , ou fous 
la forme d'un enduit ou d'une efflorelcence. Ce vi- 
triol eft formé par la combinaifon de l'acide vitrioli- 
que & du imc } il eft quelquefois compofé de line 
pur , mais fouventil participe du fer, du cuivre , & 
des autres fubftances qui font mêlées avec lui dans la 
mine. Ce vitriol fe fait aulTi artificiellement à Goflar, 
ou au Rammelsberg ; on fait griller la mine de plomb 
mêlée de mine de (i-nc qui fe rencontre dans ce pays : 
on y verfe enfuite de l'eau , après l'avoir mife dans 
des auges : on y lailîe féjourner cette eau , afin que 
les parties impures aient le tems de fe dépofer ; 
après quoi on décante la difTolution , que l'on met 
dans des chaudières de plomb pour la faire évaporer, 
&oniînit enfuite par la faire cryftallifer : on fait en- 
fuite calciner , diffoudre , & cryftallifer de nouveau 
ce vitriol blanc : on le met dans des moules trian- 
gulaires , & il eft alors propre à entrer dans le com- 
merce. La plupart des auteurs ont fait fur le vitriol 
blanc, des conjeûures auffi peu fondées que fur le 
line même , dont ils ne connoiftbient nullement la 
nature ; pour fe convaincre que c'eft le ijnc qui fert 
de bafe à ce vitriol , on n'aura qu'à le diffoudre 
dans de l'eau : on mettra de l'alkali fixe dans la dif- 
folution , & il fe précipitera une fubftance blanche 
qui mêlée avec de la pouffiere de charbon , & diftil- 
lée dans une cornue de verre , formera dans le col 
de la rétorîe , un fubliiné propre à jaunir le cuivre ; 
ce qui eft le caractère diftinûif du line, oyei Vi- 
triol. Ce vitriol contient fouvent des particules de 
fer , de cuivre , de plomb , &e. avec lefqu elles il eft 
mêlé dans la mine de Goflar. 
Nous avons déjà fait remarquer que ce n'eft point 
par la tlifion que l'on tire le line des fubftances mi- 
nérales qui le contiennent , ce n'eft qu'accidentelle- 
ment qu'on l'obtient, la facilité avec laquelle i'aftion 
du feu le brûle & le réduit en chaux , fait qu'on ne 
peut guère le retirer fous la forme qui lui eft pro- 
pre. Près de Goflar , dans les fonderies des mines de 
Ramelsberg , on traite , comme nous avons dit , un 
minerai qui contient du plomb , du cuivre , de l'ar- 
gent , & beaucoup de line ; la partie antérieure , l'ef- 
tomac dont on ferme le fourneau à manche , eft fait 
d'une pierre afl^ez mince : on la mouille afin de la ra- 
fraîchir, & pour qu'il s'y attache un enduit qui n eft 
autre choie qu'une chaux de iine , que T'on appelle 
Z I N 
îa cadmle des jfhurneaîix, Foyei CadMie. On met auf- 
fi au fond du fourneau , une certaine quantité de pou- 
dre de charbon , afin que le line que la chaleur fait 
fondre & fortlr de la mine , ait une retraite qui le 
garantiflè de la trop grande violence du feu , qui ne 
manqueroit point de le calciner & de le diffiper : il 
s'attache aulii dans la cheminée des fourneaux ,une 
fuie ou un enduit qui eft très-chargé de linc , on la 
détache, & il eft propre à faire du cuivre jaune: 
d'où l'on voit que c'eft Ibus la forme d'un fublirné ou 
d'une chaux , que l'on obtient la plus grande partie 
du line. 
Pour tirer le {i/zc dé la blende, on commencera 
par la faire griller , jufqu'à ce que tout le foufre eue 
cette mine contient foit dégagé : alors on mêlera huit 
parties de cette blende grillée , avec une partie de 
poudre de charbon : on mettra ce mélange dans une 
cornue de terre bien garnie de lut , que l'on expo- 
fera à feu nud pendant environ quatre heures ; le 
line fe fubhmera fous la forme d'une poudre blanche 
ou grife dans le col delà cornue. 
Pour réduire cette chaux , c'eft-à-dire pour lui 
donner la forme métallique , on en mêle quatre par- 
ties avec une partie de charbon en poudre : on met 
le tout dans un creulet frotté avec de la cire , on. 
preflè le mélange , on couvre le creufet d'un cou- 
vercle que l'on y lute bien exaftement afin que riea 
n'en forte : on met le creufet au fourneau de verre- 
rie , & auflitôt qu'il eft parfaitement rouge , on le 
vuide , de peur que le lirie réduit , ne vînt à s'allu- 
mer fi le feu étoit continué trop long-tems. Cette ré- 
dudion peut encore fe faire en mêlant la chaux de 
line , avec du flux noir & un peu de fuie , ou bien des 
os noircis par la calcination ; on mettra le tout dans 
un creufet fait d'une terre calcaire , & qui ne fbit 
point verniffé ; on couvrira le mélange d'une bonne 
quantité de charbon en poudre , on adaptera au creu- 
fet un couvercle qui le ferme exaftement, & l'on ob- 
ferverala mêm^e chofe que dans l'opération qui pré- 
cède. 
Nous allons rnaintenant examiner la propriété du 
line ; celle qui le caraûérife fur-tout , eft de jaunir 
le cuivre plus ou moins félon la quantité qu'on en 
fait entrer ; ce n'eft que le line qui eft contenu dans 
la calamine , qui lui donne cette propriété , ainft 
qu'à la cadmie des fourneaux , qui n'eft qu*une fu- 
blimation ou une fuie dans laquelle le line abonde ; 
fur quoi cependant on doit remarquer un phénomè- 
ne fort fmgulier , c'eft que le laiton ou le cuivre jau- 
ne fait avec la calamine , devient très-dudlle , aii- 
lieu que celui qui eft fait avec le linc feul , eft aigre 
& caftant. M. Zimmerman croit que cette différence 
vient de ce que dans la calamine le line eft uni avec 
une plus grande portion de terre , & de ce que le 
travail fefait d'une manière différente; en effet, lorf- 
qu'on fait du laiton avec de la calamine , la combi- 
naifon fe fait par la voie de la cémentation , dans des 
vaiflèaux fermés , ^k;au m.oyen d'un mélange de char- 
bon en poudre , au-iieu que lorfqu'on fait le cuivre 
jaune avec le ijnc tout pur , une portion confidéra- 
ble de ce demi-métal , fe brûle & îè réduit en chaux* 
Si l'on combine la chaux de line , ou la cadmie , où 
le {ine lui-même , de la même manière que la cala- 
mine , on aura auffi un cuivre jaune très-du£lile ; 
cependant il faut obferver que la calamine exigé uû 
feu plus violent , & de plus de durée , pour commu- 
niquer fa partie colorante au cuivre» quele ^zV^cfeuî. 
Une partie de line alliée avec trois parties de cui- 
vre, forme une compofition d'un beau jaune, que 
l'on appelle tombae ; c'eft auffi le line qui allié aveè 
le cuivre , forme les alliages que l'on nomme JiniiLor ^ 
pinckbeek , métal du princs Rob.én , &e, on peut aufli 
faire différentes compofitions femblabies à l'or , en 
mêlant enfemble quatre 3 cinq, ou ftx parties de cui- 
vre 
